26 J. H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



oder 95 o/o der ganzen Masse, als Mineral ausgeschieden ist, während 

 der Rest zu Glas erstarrt ist. 



— Um die Temperatur im Augenblicke des Krystallisations-Æ"«<^- 

 punkts zu bestimmen, habe ich in folgender Weise gearbeitet: 



Das vorher in dem unteren Ende beinahe zu der Temperatur der 

 sich in dem Krystallisationsstadium befindenden Schlacke erwärmte Pyro- 

 meter wurde in die Schlacke hineingesteckt, und dann alle 15 Sekunden 

 die Temperatur der Lötstelle abgelesen; in den ersten Paar Minuten 

 stieg die Temperatur, nämlich bis die Temperatur der Schlacke erreicht 

 war, und dann fing ein ganz langsames Fallen an. Durch Entzwei- 

 schlagen des Schlackensteins — eine Operation, welche, wenn ich mich 

 vorher darauf in passender Weise vorbereitet hatte, nicht mehr als 

 etwa V2 Minute in Anspruch nahm — konnte ich dann untersuchen, 

 wie weit die Krystallisation vorgeschritten, oder ob dieselbe abgeschlos- 

 sen war. 



Zu einer Bestimmung gebrauchte ich mehrere Versuche; in der 

 Regel arbeitete ich in der Weise, dass ich zuerst den Inflexionspunkt — 

 also den Krystallisations .E'wß'punkt — nach der Abkühlungsmethode 

 annähernd bestimmte und dann mehrere Versuche ausführte, mit Ent- 

 zweischlagen des Schlackensteins teils bei einigen Grad oberhalb und 

 teils — bei einem neuen Versuch — bei einigen Grad unterhalb des 

 Inflexionspunkts. 



Die Bestimmungen des Krystallisations-Endpunkts, nach dem Inflexi- 

 onspunkt der Abkühlungskurve und nach der direkten Beobachtung mit 

 Entzweischlagen der mit Pyrometer untersuchten Schlackensteine, gaben 

 ganz gut übereinstimmende Werte. Beide Methoden sind freilich mit 

 Fehlerquellen verknüpft, und geben nur Annäherungswerte, wo die Fehler 

 auf etwa ±25° steigen mögen. 



— Die Versuche zum Aufziehen der Abkühlungskurven wurden in 

 der Weise ausgeführt, dass das — vorher erwärmte — Pyrometer in 

 die Schlackensteine hineingesteckt wurde, nachdem sich schon oben 

 eine etwa 2 oder 3 cm. dicke, feste Kruste gebildet hatte. Hierdurch 

 bekommt man nicht denjenigen Teil der Kurve, der die sp. Wärme der 

 noch flüssigen Schlacke repräsentiert; ferner erhält man nur eine Partie 

 desjenigen Kurventeils, wo die latente Schmelzwärme sich äussert. — 

 Bei mehreren dieser Versuche arbeitete ich mit etwas zu grossen Ein- 

 wägen; dies hatte freilich den Vorteil, dass die Ablesung an der Gal- 

 vanometer-Skala sehr genau wurde, aber andrerseits den Nachteil, dass 

 der Unterschied der Temperatur an den verschiedenen Teilen des unter- 

 suchten Schlackensteins relativ gross war. — Teils aus diesem Grundç 



